E. Cohen: Uedier das Jfeteoreisen von Quesa, Spanien. 05 
Kobalt (18.38$), wie ihn Peset angibt, nicht bekannt sind, 
habe ich die Hauptbestandteile bestimmt, die Anwesenheit 
von Kobalt qualitativ nachgewiesen. Zu einer vollständigen 
Analyse reichte das Material nicht aus. Ich erhielt die fol¬ 
genden Zahlen: 
Fe 88.73 
Ni + Co 10.85 
P 0.15 
99.73 
Die chemische Zusammensetzung ist demnach für einen 
Oktaedrit normal; der Gehalt an Xi + Co entspricht allerdings 
mehr einem Oktaedrit mit feinen Lamellen, während ich oben 
nach dem Gefiige Quesa „als wahrscheinlich von mittlerer 
Lamellenbreite“ charakterisirte. Zur sicheren Einreihung in 
die Unterabtheilungen der Oktaedrite bedarf es der Unter¬ 
suchung einer grösseren Platte, als mir vorliegt. 
Vor Sendung der etwas grösseren im obigen beschriebe¬ 
nen Bruchstücke hatte Herr Calderon mir einige kleine 
Splitter im Gesammtgewicht von J- gr übermittelt, das einzige 
Material, welches der Besitzer anfangs abzutrennen gestattet 
hatte. Zwei Blättchen von je $ gr Gewicht Hessen sich an¬ 
schleifen und lieferten Flächen von zusammen | qcm. Nach 
dem Aetzen nahmen dieselben eine fleckige Beschaffenheit 
an, und das Eisen zerlegte sich in kleine unregelmässig ge¬ 
staltete und undeutlich gegen einander abgegrenzte Partien 
mit abweichend oricntirtem Schimmer; die Aetzfläche zeigte 
— besonders nach längerer Behandlung mit ziemlich starker 
Salpetersäure — einige Aehnliehkeit mit Primitiva. 
Da jegliche Andeutung von Widmanstätten’schen 
Figuren oder Neumann’schen Aotzlinien fehlte, theilte ich 
Herrn Professor Calderon mit, dass Quesa, soweit man nach 
so geringfügigem Material urtheilen könne, zu den Ataxiten 
gehöre und zwar nach dem Resultat der Pesefsehen Ana¬ 
lyse zu den Ataxiten mit hohem Nickelgehalt, wenn auch die 
Structur nicht so dicht sei, wie bei den bisher bekannten 
Vertretern, und die Aetzfläche auch nicht den eigcnthümlichcn 
matten oder firnissartigen Schimmer zeige, welcher für dieso 
Gruppe charakteristisch zu sein pflege. 
